SÉANCE DU 23 XOVEMBRE ipoS. 85 I 



» On voit, d'après ce Tnbleau, que l'absorption des solutions acides est 

 beaucoup plus grande que celle des solutions aqueuses pures, ce qui est 

 en désaccord complet avec l'hypothèse de Kûster. 



» Les résultats qui précédent ne peuvent guère s'interpréter que par 

 une transformation moléculaire du méthylorange sous l'action des acides, 

 transformation progressive, d'autant plus rapide que l'acide est plus éner- 

 gique. 



» Cette transformation se produit également en solution alcoolique. En 

 traitant une solution concentrée de méthylorange dans l'alcool (àj^éq.gr. 

 environ) par une petite quantité de HCl, on obtient une liqueur rouge qui, 

 abandonnée à l'évaporation, laisse déposer de petits cristaux rouges, consti- 

 tuant vraisemblablement le méthylorange transformé. » 



PHYSICO-CHIMIE. — Les modes de déformation et de rupture des fers et des 

 aciers doux. Note de MM. F. Osmoxd, Gh. Frémo.nt et G. Cartaud, 

 présentée par M. Moissan. 



« Les auteurs se sont proposé de déterminer et de classifier les modes 

 de déformation du fer dans les fers et les aciers doux, d'établir, pour ainsi 

 parler, l'alphabet de ses déformations élémentaires. 

 . » Les principaux travaux antérieurs, que nous essayerons de relier entre 

 eux et de compléter, sont ceux de Martens ('), Slead (-), Mugge ('), 

 Ewing et Rosenhain ( '), Heyn ('), Ewing et llumfrey (" ). 



1) On sait que le fer, fondu ou ^oudé, est un agn'gat de grains polyédriques ordinai- 

 rement équiaxes et que l'on peut assimiler au\ cellules des corps organisés. Chaque 

 cellule est remplie par un individu cristallin de fer a, cristallisé dans le système 

 cubique et dont l'orientation, constante dans l'intérieur d'une cellule, varie d'une 

 -cellule à l'autre. Enfin, à certains égards, le fer peut aussi être regardé comme amorphe 

 si l'on considère des déformations de tel ordre que les éléments structuraux soient 

 négligeables par rapport à ces déformations. 



» Il faut donc admettre que le fer possède simultanément les trois structures, 



(') Stahi iind Eiseii, t. VII, février 1887, p. 82, 



(-) Joiirn. Iron and Slcel Insl., i-8g8, part I, p. i45 et part II, p. iSy. 



(^) Nettes Jalirb. f. Miner., i8gg, 2'' partie, p. Jâ. 



(*) Trans. Roy. Soc. London, t. CXCIV, p. 363. 



(^) Zeits. Ver. deiitsch. Ingen., t. XLIV, 1900. 



(') Metallograpliist, t. VI, avril 1908, p. 96. 



